流動化コンクリートとは、あらかじめ練り混ぜられたコンクリート(=ベースコンクリート)に流動化剤を添加し、流動性を大きくしたコンクリートを指します。振動締固めをしなくても、材料分離を生じることなく配筋されてある型枠の隅々まで自己充填する流動性を有するコンクリートを指します。材料の分離抵抗性を損なわず、流動性を非常に高めたコンクリートです。流動性を示す指標は、スランプではなくスランプフローを用います。【関連記事】<スランプフローとは>流動化コンクリートと高流動コンクリート名前は似ていますが、用途が異なります。流動化剤を添加する目的は、単位水量・単位セメント量を変えずにスランプを大きくし、コンクリートのワーカビリティを改善するためです。流動化剤は、荷卸し直前に添加・撹拌されます。流動化前のベースコンクリートのスランプは8~12cm程度が一般的です。流動化剤添加後のスランプ増大量は、5~8cm程度とします(Max:10cm以下)。流動化後のスランプ(=軟練りの)コンクリートと同等の細骨材率で調合設計を行います。求められる流動性に対して、細骨材が少なく分離が生じやすい傾向があるためです。流動化コンクリートは、流動化後のスランプの経時変化が大きくなります。流動化後、スランプが小さくなりやすい。例:スランプ12cmのベースコンクリートに流動化剤を添加してスランプ20cmを得た後、外気温にも影響をうけますが、45分程度経過すると、スランプは8cm程度にまで下がることもあります。外気温25°C以上では20分以内に打設完了することが望ましいとされています。流動化コンクリートは、同じスランプの軟練りコンクリートに比べるとブリーディング量は少なくなります。相対的に単位水量が少ないためです。乾燥収縮も、同様に流動化コンクリートの方が同じスランプの軟練りコンクリートよりも少なくなります。高流動コンクリートが開発された目的は打設作業の合理化や、配筋量が多いコンクリートに対する充填性の改善のためです。高流動コンクリートは、高性能AE減水剤(もしくは高性能減水剤)が添加されます。材料の分離抵抗性を付与する方法が、以下の3種類あります。高流動コンクリートは、凝結時間が長くなる傾向にあります。ブリーディングは一般のコンクリートに比べて少ない傾向にあります。強度・耐久性の特性は、高強度コンクリートに近いものとなります。水セメント比(水結合材比)が小さめに設定されるためです。高流動コンクリートの材料セメントは、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント高炉セメント、およびフライアッシュセメントなど低発熱型の高ビーライト系のセメントが用いられることが多いです。高流動コンクリートは、粉体量を多くするため比較的多めの混和材が使用されます。混和剤は、高性能AE減水剤がほぼ必ず用いられます。骨材は、自己充填性を向上させるために実積率の高い骨材の使用が推奨されています。高流動コンクリートは、一般のコンクリートよりも粘性が高いので、練混ぜ性能の高いミキサを選定します。重力式ミキサではなく、強制練りミキサの使用が指定されています。同じ容量なら、重力式よりも強制練りのミキサの方が練混ぜ性能が高いためです。練混ぜ時間は、90秒以上とすることを原則としています。粗骨材の表面水率は1%以下となるように管理することが望ましいとされています。圧送時の圧力損失は、一般のコンクリートよりも大きくなります。適切なポンプ車の選定(スクイーズ式よりもピストン式の方が圧送能力が高い)検討・確認が重要です。高流動コンクリートは自己充填性が高いコンクリートですが片押しで自由流動させて良い限度の距離が規定されています。JASS5(日本建築学会)の規定では、20mコンクリート標準示方書(土木学会)では、15m広く平面的に打設する場合は、8mまた最大自由落下高さは、5m以下を標準とします。型枠の側圧は液圧として検討します。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。10プロフィール三匹の子ブタ<管理人>クセが強めですが、計算が少し得意な一級建築士です。2022年4月コンクリート技士登録。2023年4月コンクリート診断士登録。ノウハウを、かたちが残るものにアウトプットしたいと考え、このブログを開設しました。訊けない建築構造力学.。